über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 



sehen ward? Ein gröfserer Kohlegclialt als in dem weifsen Roheisen 

 mit Spiegelflächen , ist darin , nach den eben angegebenen Resultaten, 

 nicht zu erwarten. Dafs es, bei demselben Gehalt an Kohle, diese in 

 einem andern Zustande der Verbindung enthalten werde , würde die 

 wahrscheinlichere Vermuthung seyn. Aber auch diese findet sich durch 

 die Analyse nicht bestätigt, wie die Resultate der Untersuchungen meh- 

 rerer Arten von grauem Roheisen zeigen, welche theils bei Holzkohlen, 

 theils bei Koaks, bei einem sogenannten gaaren und hitzigen Gange des 

 Ofens erblasen worden sind. 



In 100 Theilen grauem Roheisen 



Ton der Saynerhütte bei Goblenz , bei 

 Holzkohlen aus Brauneisenstein er- 

 blasen 



Von der W iddersteinerhülte im Berg- 

 Revier Siegen , bei Holzkohlen aus 

 Brauneisenstein mit einem Zusatz von 

 Spatheisenstein erblasen . . 



Von der Malapanerhütte in Oberschlesien 

 aus Spatheisenstein bei Holzkohlen 

 erblasen 



Von der Königshütte in Oberschlesien, aus 

 ockrigem Brauneisenstein bei Koaks 

 erblasen 



Ebenfalls daher, aber von einem weniger 

 hitzigen Gange des Ofens 



befinden sich 



gebundene 

 Kohle 



o, 89. 



OO. 



o, 



o, 



58. 



o, 95. 



ungebundene 

 Kohle 



G2. 



10. 



2, 5; 



2, 



Summe des 

 Kohlegehalts 



4, 6. 



4, 65. 



■3, 9- 



O, 10. 



3, 65. 



Alle diese Roheisenarten zeichneten sich durch eine sehr dunkle, 

 fast schwarze Farbe, durch eine grofse Weichheit und Geschmeidigkeit 

 in der gewöhnlichen Temperatur, xuid durch einen starken Metallglanz 

 auf der Bruchfläche aus. Die gebundene Kohle schien, bei allen Roh- 

 eisenarten, im Zustande des Polykarbureis mit dem Eisen verbunden 

 zu seyn. 



